Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: catalizzatori al Nickel , modi di preparazione e uso.

 
	Ciao a tutti,
ho letto ( e sperimentato ) 2 modi di preparazione di questo
catalizzatore :
1- trattando una soluzione concentrata di NiCl2-6(H2O) di colore
verde-azzurro con uno slurry in soluzione di Zn polvere , la reazione
è  esotermica , si svolge anche idrogeno e alla fine resta una polvere
nera un po' piroforica, che quando non è sommersa da acqua scoppietta.
2- ( Raney Nickel ) miscelando della polvere ottenuta sopra con Al in
polvere , e poi trattando con NaOH al 50% , la reazione è fortemente
esotermica e veloce , ma il Ni è piu' difficilmente "decantabile" del
procedimento 
sovraesposto 1 .
Quello che mi chiedo è :
L'attivita' catalitica del nickel è solo funzione della sua grande
superficie ( particelle piccolissime ) , oppure anche di processi
di attivazione ?
tra l'altro mi pare che industrialmente sia precipitato il Ni
polverulento nell'ambiente di reazione da NiCO3 sospeso nella
miscela da ridurre e poi trattato in corrente di H2 , oppure anche
traddando l'ossido e idrossido di Ni.
Qualcuno ho esperienza o familiarita' con il Raney-Nickel o
catalizzatori per idrogenazione similari ?
Ringrazio quanti ( conpetentemente ) mi risponderanno.
Ciao

catalizzatori per idrogenazione similari ?
C'è una classe di metalli porosi conosciuti come metalli Raney, il
Nichel è il più comune ma catalizzatori metallici porosi possono
essere preparati con Fe, Co e Cu. Tutti questi metalli hanno la
caratteristica di formare leghe con l'alluminio, quest'ultimo è
facilmende liscivato con NaOH, lasciando un metallo poroso con un alta
area superficiale. Il Ni Raney viene preparato fondendo il Ni (pf 1230
°C) e aggiungendo la quantità necessaria di Al (pf 660 °C). La lega
fusa deve essere mescolata molto bene e raffreddata in acqua fredda.
Dopo averla sminuzzata e setacciata si tratta con NaOH al 40% a 50°C,
infine quando l'evoluzione di H2 è finita si lava fino a pH neutro e
si conserva in acqua distillata.
Un'altro metodo per avere un'alta area superficiale è quello di
supportare il metallo su carboni attivi o altri supporti inerti.
Solitamente si procede per impregnazione riducendo in un secondo
momento o in fase di messa in moto dell'impianto il metallo.
M.K.


Gia', vedi Nickel Sabatier ad esempio.
Io cercavo qualcosa di piu' oltre alle "pappardelle" 
scolastico-didattiche che, come si sa , lasciano il
tempo che trovano, specie se non supportate da
un minimo di pratica...


A parte che su questo argomento non c'è molto da diredal punto di
vista pratico (almeno che tu non sia interessato all'ottimizzazione
del processo di produzione o a uno studio dell'economia del processo),
al massimo si potrebbe discutere dei meccanismi di reazione coinvolti,
del ruolo che i promotori hanno nella reazione catalitica e di altre
"pappardelle" teorico-accademiche.
Cmq se hai altri dubbi cerca di porre delle domande più specifiche,
faciliterai di cert il compito di chi ti vuole rispondere.
Ciao M.K.

sovraesposto 1 .
Il Nickel raney non si produce come dici sopra ma cosě:
http://www.amcpmc.com/mfg_sponge.htm
M.K.

On Wed, 24 Mar 2004 17:19:52 +0100, MK <M.K.@nospamSoftHome.net>
wrote:

Ed eccoti anche due recipes:
http://www.orgsyn.org/orgsyn/prep.asp?prep=cv3p0176
e
http://www.orgsyn.org/orgsyn/orgsyn/prepContent.asp?prep=cv3p0181
M.K.